166 
Eine neue Methode der Röntgenstrahlenerzeugung. 
Die klassische Methode der Réntgenstrahlenerzeu- 
gung besteht darin, daß an ein auf etwa 4/1009 mm 
Quecksilber evakuiertes Glasgefäß mit 2 Metallelektro- 
den Hochspannung angelegt wird. Der Gasrest wird 
jonisiert, die auf die Kathode aufprallenden positiven 
Jonen setzen dort Elektronen in Freiheit, welche vom 
elektrischen Feld beschleunigt beim Auftreffen auf die 
Antikathode zur Entstehung von Röntgenstrahlen An- 
laß geben. Bei einer anderen vor einigen Jahren in 
die Technik eingeführten Methode werden die Röhren 
soweit evakuiert, daß beim Anlegen der Hochspannung 
kein Stromdurchgang einsetzt. Dieser wird künstlich 
dadurch eingeleitet, daß die Kathode (als Glühdraht 
ausgebildet) auf hohe Temperaturen erhitzt und zur 
Aussendung‘ von Elektronen veranlaßt wird. Zu diesen 
beiden bekannten Methoden tritt nun eine neue, von 
Lilienfeld!) angegebene hinzu: Gibt man der Kathode 
die Gestalt einer Spitze oder Schneide und nähert 
man die beiden Elektroden einander bis auf einige 
Millimeter, so gelingt es ohne weiteres, im Hoch- 
vakuum einen Stromdurchgang, verbunden mit Elek- 
tronenemission und Röntgenstrahlenerregung, zu er- 
halten. Bei weiterer technischer Durchbildung ver- 
spricht diese Methode eine sehr einfache und leistungs- 
fihige Röntgenröhre zu liefern. Hine ‚befriedigende 
theoretische Erklärung des Emissionsvorganges konnte 
bisher noch nicht gefunden werden und bedarf noch 
weiterer experimenteller Unterlagen. Glocker. 
Mitteilungen 
aus verschiedenen Gebieten. 
Der Kruppsche nichtrostende Stahl V2A?) findet 
unter anderem auch in medizinischen Kreisen immer 
steigende Beachtung (Heßberg, Zeitschr. für ophthal- 
mologische Optik 9, 176, 1921; Fr. Feistkorn, Gold- 
ersatz, Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde 39, 
581, 1921; auch letztgenannte Zeitschrift 39, 612, 
1921). Die seinerzeit an den Stahl geknüpften Hoff- 
nungen scheinen sich in vollem Umfange zu erfüllen, 
Als Material für medizinische Instrumente bewährt er 
sich außerordentlich dank seiner Korrosionsfreiheit, 
die ein viel sichereres Desinfizieren der Geräte sogar 
mit stark ätzenden Flüssigkeiten und ohne die Not- 
wendigkeit einer mechanischen Reinigung der stets 
blank bleibenden Oberfläche gestattet, sowie dank sei- 
ner hohen Festigkeit, die im Zusammenhang mit der 
Korrosionsfreiheit eine weit geringere Abnutzung der 
schneidenden Flächen den üblichen Materialien gegen- 
über ergibt. Dieselben Eigenschaften gestatten seine 
Verwendung in der Mundhöhle zu den verschiedensten 
Zwecken, z. B. für Gebißplatten, zu denen er sich prä- 
gen läßt. Auf Grund ausgedehnter Versuche wird der 
Stahl V2A in zahntechnischer und hygienischer Be- 
ziehung als ein den Edelmetallen Gold und Platin 
nahezu gleichwertiges Material angesehen. 
Gewisse Schwierigkeiten macht vorläufig noch die 
Verarbeitung des Stahles V2A; bei Krupp wird noch 
an der Vervollkommnung der Verarbeitungsmethoden 
gearbeitet. Wie weit man jedoch auch in dieser Hin- 
sicht schon ist, zeigt die oben erwähnte Möglichkeit, 
aus V2A Gebißplatten (von 0,15 mm Stärke) .zu prä- 
gen. Der Stahl V2A läßt sich elektrisch schweißen, 
1) Sächsische Akademieberichte, Bd. 72, 31, 1921. 
Verhandl. d. D. Physikal. Ges. 25. Febr. 1921. 
*) Strauß, Naturwissenschaften 8, 812, 1920, 
Mitteilungen aus verschiedenen Gebieten. 
rd 
ie Natur- . 
wissenschaften 
läßt sich weich löten (das Hartlöten macht noch 
Schwierigkeiten), und auch in Porzellanmasse einbren- 


nen, ohne dieselbe zu verfärben oder Sprünge hervor- — 
zurufen. 
Die bemerkenswerten Eigenschaften des Stahles 
V2A lassen erwarten, daß es kaum ein Gebiet der 
Technik geben wird, für das er nicht eine größere 
Bedeutung erlangen dürfte. 
Der Damascener Stahl. Jedem Liebhaber sind die 
schönen Zeichnungen auf den sogenannten Damascener 
Stahlklingen bekannt. Weniger bekannt dürfte es sein, 
daß der Damascener Stahl ganz hervorragende tech- 
nische Eigenschaften, eine große Härte verbunden mit 
großer Zähigkeit besitzt, die bis zu einem gewissen 
Grade mit dem Charakter der Zeichnungen zusammen- 
hängen, so daß in den Augen eines Kenners die Zeich- 
nung ein Maßstab für die Qualität des Stahles sein 
kann. Der Damascener Stahl enthält etwa 1,5 % Kohlen- 
stoff, es ist also ein sehr hoch gekohlter Stahl; die 
modernen Stähle von derselben Zusammensetzung sind 
zwar auch hart, aber sehr spröde, und es erschien 
lange Zeit rätselhaft, wie es technisch möglich ist und 
der Kunst der Orientalen gelingen konnte, die Eigen- 
schaften des Stahles so weitgehend zu verbessern. 
Der Damascener Stahl widerspricht nicht nur in 
der oben angegebenen Beziehung unseren heutigen tech- 
nischen Erfahrungen. Der erste Grundsatz der heuti- 
gen Stahltechnik ist, grobe und „schöne“ Strukturen 
zu vermeiden, weil durch diese der Stahl brüchig wird. 
Der Damascener Stahl hat nun eine eminent grobe und 
schöne Struktur, und ist doch bei weitem zäher, als 
ein gewöhnlicher Stahl von derselben Zusammen- 
setzung. — Über die Art der Herstellung des Damas- 
cener Stahls war nur bekannt, daß er zu zahlreichen 
Malen mit der größten Vorsicht heiß umgeschmiedet 
und gehämmert wurde. 
Durch die metallographischen Untersuchungen von 
Belajeff!) scheint das Problem dieses Stahles nun 
seiner Lösung nahegebracht zu sein. Die mikroskopische 
Untersuchung hat nämlich gezeigt, daß der Cementit 
Fe;C, der in (diesem Stahl in einer Menge von etwa 
22% vorhanden ist, nicht seine charakteristischen Na- 
del- bzw. Blätterformen aufweist, sondern in Gestalt von 
abgerundeten, noch kaum gelängten Teilchen vor- 
liegt. Der Cementit ist spröde und verursacht, wenn 
er in größeren Blättern vorliegt, leicht einen Bruch 
des Stahles längs der Cementitlamellen. Diese Gefahr 
ist offensichtlich an die große Ausdehnung der ein- 
zelnen, sehr dünnen Lamellen geknüpft, die dann 
Schwächegebiete im Stahl erzeugen. 
gat des Cementits jedoch die runde Gestalt angenom- 
men hat, sind seine linearen Ausdehnungen seiner 
Masse gegenüber sehr viel kleiner, und die Gefahr der 
Sprödigkeit kann als weitgehend beseitigt gelten. 
Wenn so die Wirkung der veränderten Form der 
Cementitteilchen verständlich ist, so fragt es sich, wie 
es gelingt, den in Blättern (Platten) kriställisierenden 
Cementit in diese Form zu bringen? Durch das vor- 
siehtige Kneten (Schmieden und Hämmern) bei hoher 
Temperatur werden die Cementitplatten immer weiter- 
gehend zertrümmert. Gleichzeitig beginnt in der Glüh- 
hitze der bekannte Prozeß des Einformens, der, wie 
allgemein bekannt, zur Vergréberung der Struktur- 
bestandteile führt. Dieser Prozeß führt dazu, daß die 
1) Belajew, Herbsttagung 1921 des Iron and Steel 
Institute in Paris; Engineering 9. 9. 1921, Bd. OXIT, 
Nr. 2906. 

Sobald ein Aggre- - 
Er 
